DANS l'iNDE néerlandaise. 



321 



hydrique bouillant et ensuite, à différentes reprises, par le car- 

 bonate de soude, fournit les nombres suivants: , 



par CO3 NaetC03 K. 





par H El. 



» • ^ '1' ^' 



, oo,oU (perte) 





1 on 



. ib,oy 





1 1 /^O 



11,00 





O,(J0 



Alumine 



4,35 



Protoxyde de manganèse 



. 0,50 





1,78 





1,29 





2,51 





100,00 



21,10 



Si , de ces données , nous cherchons à remonter à la composition 

 des silicates, nous trouvons que 100 parties du silicate soluble 

 dans l'acide chlorhydrique se composent de: 



Acide silicique 34,72 18,39 18,39 



Magnésie 35,70 14,28 \ 



Protoxyde de fer 26,14 5,81 



Chaux 1,61 0,46 



Soude et trace de potasse . . 0,48 0,22 



Alumine 0,70 0,18 



Protoxyde de manganèse. . . 0,65 0,15 



On a donc affaire ici décidément à un monosilicate Si 0^^ 

 c'est-à-dire à un silicate où le rapport entre l'oxygène de l'acide 

 et celui de la base est de 1:1. La proportion d'acide silicique a 

 certainement été trouvée trop basse, comme dans le plupart des 

 analyses de pierres météoriques, à cause de la grande difficulté 

 qu'on éprouve à débarrasser complètement le silicate insoluble 

 dans les acides, au moyen du carbonate de soude, de l'acide 

 silicique mis en liberté par l'acide chlorhydrique. 



La partie soluble dans les acides est donc une olivine, dans 

 laquelle le fer et le magnésium entrent dans le rapport de 2:5. 



La composition centésimale du silicate resté après le traitement 

 Archives Néerlandaises, T. VL 21 



